2o4 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



élevés sont relativement importants et par conséquent 

 sont représentées par une courbe à forte concavité su- 

 périeure ; 



3" A une certaine distance au-dessous de la tempé- 

 rature du début de la transformation magnétique, la 

 dilatabilité prend une valeur à peu prés fixe, en ce sens 

 que la variation de longueur est alors représentée par 

 une fonction quadratique dont le second terme est très 

 peu important ; tel est le cas de l'invar dans la région 

 où sa faible dilatation le rend particulièrement pré- 

 cieux ; 



4" La température s'abaissant encore, la courbe tra- 

 verse un point d'inflexion et prend une concavité infé- 

 rieure plus ou moins accusée ; dans cette région, la 

 fonction exprimant la dilatation possède un terme qua- 

 dratique négatif; cette particularité conduit à d'inté- 

 ressantes applications ; 



5° Enfin cette dernière courbe se raccorde, après une 

 nouvelle inflexion, avec une courbe qui marque la fin de 

 l'anomalie et qui, comme toutes les courbes de dilata- 

 tions normales, possède une faible concavité supé- 

 rieure. 



Ces cinq phases, dont le développement s'étend sur 

 un intervalle de température de plus de 400 degrés, 

 n'ont pas pu être caractérisées jusqu'ici sur un même 

 alliage ; mais le déplacement, dans l'échelle des tem- 

 pératures, du début de la transformation correspondant 

 à une augmentation progressive de la quantité de nic- 

 kel, m'a permis de suivre avec une précision suffisante 

 et sur un intervalle de plus de 200 degrés, telle ou telle 

 partie de la courbe complète, et même en général deux 



